— 618 



senza che ima sensibile influenza potesse venire notata nulle letture 

 del ponte. 



Le celle erano di quarzo. Usando questo materiale, dato il suo pic- 

 colo coefficiente di dilatazione (5,4- IO -7 ) ('), è da tralasciare la correzione 

 che si dovrebbe portare nel calcolo alla temperatura di esperienza, dovuta 

 ad una eventuale variazione delle dimensioni della cella sino a temperature 

 relativamente alte. 



Così pure non venne preso in considerazione il potere conduttore della 

 cella stessa, poiché esso è assolutamente trascurabile rispetto a quello dei 

 sali usati. 



Non è invece trascurabile la resistenza che offrono le parti metalliche 

 che vengono sottoposte ad alta temperatura; essa venne quindi misurata 

 alle varie temperature, alle quali vennero poi eseguite misure di condutti- 

 vità, e ne fu tenuto conto nel calcolo della capacità di resistenza della cella 

 e nel calcolo della conduttività. 



Le miscele erano mantenute allo stato fuso, in un largo forno a resi- 

 stenza elettrica in atmosfera di azoto. La misura delle temperature veniva 

 fatta con un termoelemento Pt — Pt ~j- Rh accuratamente controllato, la 

 saldatura del quale era immersa in un tubetto contenente la stessa miscela 

 che era contenuta nella cella di conduttività e posto tra le due branche di 

 quest'ultima. 



La corrente usata per il riscaldamento era quella stradale, che veniva 

 regolata con un sistema di reostati con raffreddamento ad acqua, e quindi di 

 resistenza praticamente costante, dimodoché, una volta portato il forno alla 

 temperatura voluta, si poteva ottenere una buona costanza di temperatura. 



In ogni determinazione questa venne mantenuta costante per almeno 

 quindici minuti, tempo trovato sufficiente per avere la certezza che tutte 

 le parti della cella di conduttività ed il tubicino che conteneva la sal- 

 datura del termoelemento fossero alla stessa temperatura voluta. 



Il riempimento della cella venne fatto con ogni cura, per evitare l'oc- 

 clusione di bollicine di aria nella massa fusa dei sali. 



Nella tabella seguente sono raccolti i valori di conduttività, espressi 

 in ohms reciproci, dei singoli sali puri usati, quali risultarono dalle mie 

 esperienze, posti in confronto a quelli, trovati da altri esperimentatori, alla 

 stessa temperatura di 500°. 



Pb CI, 

 Pb Br 2 

 Ag GÌ 

 Ag Br 

 TI CI 



1,472 

 1,030 

 3,654 

 2,920 

 1224 



Tubandt 



Arndt 



3.910 

 2,920 

 1,332 



3.020 



(») Holborn e Henning. Ann. der Physik [4] 10, 446 (1903). 



